Partie expeŸlmentale. lo^ 
le grain & la couleur de mes fontes, 
ditiérence de leur pefanteur 
^Pecihque, & par-là je fuis en état de pro* 
oncer d avance fur la qualité du fer que 
produira ; car quoique la 
'ne loir la même & qu’on fuive les mêmeâ' 
"ocedes au fourneau, le changement de 
a ten^érature de Pair , le hauffemenc ou 
e bâillement des eaux , le jeu des fouftlets 
plus ou moins foutenu , les retardemens 
caufcs par les glaces ou par quelque acci- 
dent aux roues , aux harnois ou à la tuyère, 
& au creufet du fourneau, rendent la fonte 
a lez differente d’elle même , pour qu’on 
Oit force den faire un choix li l’on veut 
avoir du fer toujours de même qualité. 
£n général, il faut pour qu’il foit de cette 
bonne qualité, que la couleur de la fonte 
loit d’un gris un peu brun , que le grain 
en foit prefque aulb fin que celui de l’acier 
commun , que le poids fpécifique foit d’en- 
'’iron 504 ou 505 livres par pied cube, & 
temps elle foit d’une fi grande 
iftance , qu on ne puifle calîer les gueufes 
la mallb. 
A out le monde fait que quand on com- 
icuce un fondage, on ne met d’abord 
